56 FAYALITE. 



Cassure esquileuse, un peu conchoïdale. Sans clivage apprécia- 

 ble. Transparent en fragments minces. Éclat vitreux. Rouge 

 brunâtre ou rouge cannelle. Poussière jaune orangé. Dur. == 6. 

 Dens. == 3,250. 



Infusible au chalumeau. Au rouge blanc, il éclate, se divise en 

 fragments et lance autour de lu^de petites étincelles; ce n'est qu'à 

 cette température élevée qu'il dégage l'eau qu'il contient , en deve- 

 nant brun foncé. Avec le borax, au feu d'oxydation, réaction du 

 manganèse; avec le sel de phosphore, laisse un squelette de silice 

 et donne au feu de réduction une faible coloration bleuâtre indi- 

 quant la présence du titane. En poudre fine, se dissout facilement 

 dans les acides avec résidu d'une'matière blanche floconneuse qui 

 reste en suspension dans la liqueur; cette liqueur, concentrée par 

 l'évaporation, fait gelée. 



Analyses a, b, par Damour : 



/ 



a 



OXYG. 



b 



OXYG. 



RAPP 



Silice 



36,30 



18,85 



36,87 



19,14 



1 



Acide titanique 



5,30 



2,1 1 



3,51 



1,40 





Magnésie 



49,65 



19,50 



50,14 



19,70 



1 



Oxyde ferreux 



6,00 



1 ,33 



6,21 



1,41 





Oxyde manganeux 



0,60 



0,13 



0,60 



0,13 





Eau 



1,75 



1,55 



1,71 



1 ,50 





99,60 99,04 



On ne peut pas bien se rendre compte du rôle que jouent l'acide 

 titanique et l'eau dans la composition du minéral. 



On n'a jusqu'ici rencontré qu'une petite masse cristalline ayant 

 pour gangue une roche talqueuse avec des veines de calcaire, et fai- 

 sant partie de la collection de M. Adam sous le nom de grenat ferri- 

 fcre de Pfunders, en Tyrol. 



La limbilite, la chusite et le sidéroclepte sont des péridots 

 plus ou moins altérés. 



Lafayalite (silicate de fer anhydre, Eisenglas) se présente en 

 masses cristallines dérivant du prisme rhomboïdal droit. Clivage 

 dans deux directions rectangulaires. Cassure imparfaitement con- 

 choïdale ou inégale. Opaque. Éclat métalloïde passant au résineux 

 dans la cassure. Noir de fer inclinant vers le brun ou le vert. La 

 surface est quelquefois irrisée et brun tombac. Dur. == 6,5. 

 Dens. = 4,006 à 4,138. Attirable à l'aimant. 



Au chalumeau, fond facilement en globule noir, fragile, fortement 

 magnétique. Avec les flux donne les réactions du fer, du manga- 

 nèse et quelquefois du cuivre. Soluble en faisant gelée dans les 

 acides. 



